179 
richshütte hervorgeliobenen, den Kalkgehalt übersteigen¬ 
den Magnesiagehalt. 
Von den schädlichen Bestandtheilen scheint Schwefel 
in Form von Doppelt - Schwefeleisen dem Erze nie ganz 
zu fehlen. Peters nimmt durchschnittlich0,4 pCt. Schwe¬ 
fel an. Aehnlich stellt sich auch der Gehalt des gerö¬ 
steten Erzes von Neu-Lahn VIII. 
Phosphor, den Peters zu durchschnittlich 0,2 pCt. 
im rohen Erze, oder zu 0,5 pCt auf 100 Th eile met. 
Eisen annimmt, ist in dem Erze von Neu-Lahn VIII etwas 
mehr vorhanden, da sich auf 100 Theile metallisches Eisen 
0,81 Theile Phosphor berechnen. 
Den Durchschnittsgehalt des rohen Erzes, wie es 
feucht und nie ohne Verunreinigung zur Verwendung 
kommt, nimmt Peters zu 40 pCt. an. So hoch hat sich 
auch das Ausbringen im Hohofen gezeigt. 
Die mitttlere Zusammensetzung gibt er wie folgt an: 
Kieselerde und Thonerde 6,0 pCt.l Schlacken gebende 
Basen RO (incl. MnO) . 5,0 - j Theile. 
Eisen .40,0 - ] . ., 
A \ grosstentheils zum 
öCiI'WGigI •»•••• 0^4 “ 1 TD 1 * Af\ 
Roheisen 40,6 put. 
Phosphor.0,2 - I ^ ^ 
Kohle, Kohlensäure, 
Wasser, Sauerstoff 
. 48,4 
100,0 
Also auf 100 Theile metallisches Eisen: 
Kieselerde und Thonerde . . . 15,0 t ^ 
Basen RO.12,5 / ^ 
Schwefel.1,0 
Phosphor.0,5 
Die Menge der Schlacken gebenden Bestandtheile 
beträgt also wenig über ^4 Eisengehaltes; das Roh¬ 
eisen hat daher nicht d^e Neigung, viel Silicium aufzu¬ 
nehmen. Die- Austreibung der fast die Hälfte des Erzes 
betragenden flüchtigen Bestandtheile lockert dasselbe be¬ 
deutend auf und begünstigt daher das Eindringen der 
reducirenden und kohlenden Gase. 
Auch das Verhältniss der Schlacken gebenden Be¬ 
standtheile unter sich ist für eine gute Schlackenbildung 
